140 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



seca por su exposición al sol y aire libre, se ha obtenido la are7ia 

 normal: se ha usado la que pasando por un tamiz de malla de 

 bronce con 84 agujeros por centímetro cuadrado, ha sido retenida 

 por otra de 157 agujeros. No podía operar con el cuarzo puro pul- 

 verizado, por la urgencia con que se me reclamaba este informe, y 

 he preferido colocarme en las circunstancias que han de ser em- 

 pleadas por los constructores, reservando para el porvenir las de- 

 terminaciones con cuarzo puro y de reciente pulverización. Por 

 igual causa he comparado los cementos con la sutileza que en el 

 comercio se encuentran; pues, por la naturaleza del presente 

 estudio, no debía tomar otros términos de comparación. 

 4° Para llenar los moldes se ha necesitado: 



a) Ladrillos puros: 



Cemento Argentino 650 gr. 



Agua del río 230 ce 



Cemento West Kenl ". 750 gr. 



Agua del río '. 315 ce. 



b) Ladrillo mezcla: 



Cemento Argentino 200 gr. 



Arena 600 » 



Agua 100 ce. 



Cemento West Kent 200 gr. 



Arena 600 » 



Agua 110 ce. 



5° La masa se formó echando de una vez toda el agua sobre el 

 cemento, incorporándola rápidamente, y batiendo la mezcla enér- 

 gicamente con el cucharín, por cinco minutos, contados desde el 

 momento de haber mojado todo el cemento. 



6° Las mezclas con arena se han hecho de un modo igual; pe- 

 ro antes de agregarles el agua, se incorporó la arena y el cemento 

 en capas sucesivas y proporcionales, concluyendo por agitar la 

 mezcla por tres minutos. 



7° Los moldes se han llenado por su parte media, facilitando su 

 escurrimiento con el filo del cucharín, sin comprimir la masa. 



8° Colocada ésta en los moldes (r), se ha esperado la salida del 

 aire por cinco minutos contados desde el momento de empezar á 



